748 
De door hem gevonden kromme is in Fig. 1 c op schaal weergege- 
ven. De door ons gevonden schommelingen zijn, zooals de teekening 
laat zien, ongeveer 10 maal zoo groot. 
2. De invloed der Cl' -ionenconcentratie op de gedaante der acti- 
veerings kromme. 
Een andere Vraag, die eveneens zéér tot onderzoek prikkelde, 
was deze : 
Wanneer ijzer door anodische polarisatie b.v. in een oplossing van 
ferrosulfaat passief is gemaakt, en men verbreekt daarna den stroom, 
dan daalt de potentiaalsprong aanvankelijk snel om daarna korten 
tijd slechts zéér weinig te veranderen, en ten slotte weer snel te dalen. 
Yan deze discontinuïteit is door Smits en Aten een verklaring ge- 
geven, welke hierop neerkomt, dat bij den ovevg&ng passie f— actief een 
toestand moet worden doorloopen, waarbij twee metaalphasen naast 
elkaar voorkomen, hetgeen, indien steeds electromotorisch evenwicht 
bestond, tot het tijdelijke optreden van een konstanien potentiaal- 
sprong aanleiding zou moeten geven. 
Wanneer nu aan de oplossing van ferrosulfaat, ehloorionen wor- 
den toegevoegd in den vorm van ferrochloride, dan kan men ver- 
wachten, dat, daar de CF -ion en de innerlijke transformatie in het 
ijzeroppervlak versnellen, deze discontinuïteit minder duidelijk zal 
worden om bij een zekere CF-ionenconcentratie oogenschijnlijk geheel 
te verdwijnen. 
Zooals de krommen in Fig. 2 laai zien is ook deze verwachting 
volkomen bewaarheid gevonden. 
Het is duidelijk dat de discontinuiteit, die op de laatste foto, d Fig. 2, 
geheel verdwenen schijnt te zijn, weer duidelijk voor den dag zou 
komen, wanneer de omwentelingssnelheid van de registreertrommel 
werd vergroot. Later komen wij hierop terug *}’. 
Dat deze hier vermelde merkwaardige resultaten, die de nieuwe 
opvattingen over de passiviteit sterk steunen, op een zoodanige wijze 
weergegeven konden worden, dat elke bijzonderheid, die de ver- 
schillende figuren bevatten essentieel voor het verschijnsel is en 
niet een gevolg van de traagheid van den galvanometer, hebben 
wij daaraan te danken, dat het onderzoek kon uitgevoerd worden 
b Verslag Kon. Akad. v. Wet. 23, 667 (1914). 
Ghem. Weekblad 12, 678 (1915 . 
2 ) De kromme d vertoont op de oorspronkelijke foto op de plaats van het halte- 
punt een even zichtbare verdikking. In een volgende mededeeling zal meer in het 
bijzonder gehandeld worden over den invloed van de grootte van het ijzeroppervlak 
op de periodiciteit, en verder over de periodische passiviteit bij anodische polarisatie 
van ijzer, waarvan het onbeschermde oppervlak slechts gedeeltelijk in een ferrosulfaat 
■oplossing is gedompeld. 
